## Penggunaan Campuran POFA (Palm Oil Fuel Ash) Dan Gypsum Sebagai Stabilisasi Tanah Gambut Ditinjau Dari Nilai CBR (California Bearing Ratio)
Use Of A Mixture Of Pofa (Palm Oil Fuel Ash) And Gypsum As A Peat Soil Stabilization Viewed From The CBR Value (California Bearing Ratio)
Annisa Rizki Sulardi Fitriani 1* , Dila Oktarise Dwina 2 , Oki Alfernando 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia Email : 1 * annisarsf30@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas pemanfaatan campuran abu limbah pembakaran cangkang sawit (POFA) dan gypsum. Variasi penambahan POFA sebesar 0 persen, 45 persen, 50 persen, 55 persen, 60 persen, dan gypsum sebesar 10  persen    terhadap  berat  tanah  kering  dengan  waktu  perendaman  4  hari.  Tujuan  penelitian  ini  untuk mengetahui daya dukung tanah dengan penambahan material berupa POFA dan gypsum di tinjau dari nilai CBR. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tanah gambut asli sebagai tanah dengan kandungan organik yang  tinggi  termasuk  kedalam  golongan  A-8  menurut  sistem  AASHTO  dan  disimbolkan  dengan  peat berdasarkan sistem USCS. Sampel tanah pada lokasi desa gambut jaya  termasuk tanah yang memiliki daya dukung yang jelek karena memiliki nilai ( California Bearing Ratio ) CBR 1,08 persen. Pada tanah campuran POFA dan gypsum diperoleh nilai CBR yang meningkat pada umur perendaman 4 hari sebesar 4,76 persen CBR tertinggi didapat pada variasi campuran 45 persen POFA dan 10 persen gypsum terhadap tanah kering dengan masa perendaman 4 hari.
Kata kunci : California Bearing Ratio , Gypsum, Palm Oil Fuel Ash, Stabilisasi Tanah Gambut

## Abstract
This study discusses the utilization of a mixture of Palm Oil Fuel Ash (POFA) and gypsum. Variations in the addition of POFA by 0 percent, 45 percent, 50 percent, 55 percent, 60 percent, and gypsum by 10 percent by weight  of  dry  soil  with  a  soaking  time  of  4  days.  The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  carrying capacity of the soil with the addition of materials such as POFA and gypsum in terms of the California Bearing Ratio  (CBR)  value.  The  results  obtained  from  this  study  are  that  native  peat  soil  as  soil  with  high  organic content is included in group A-8 according to the AASHTO system and is symbolized by peat based on the USCS system. The soil sample at the Peat Jaya village location includes soil that has a poor carrying capacity because it has a CBR value of 1.08 percent. In POFA and gypsum mixed soil, the CBR value increased at 4 days of immersion age of 4.76 percent, the highest CBR was obtained in a mixture of 45 percent POFA and 10 percent gypsum for dry soil with 4 days of immersion.
Keywords: California Bearing Ratio, Gypsum, Palm Oil Fuel Ash, Peat Soil Stabilization

## PENDAHULUAN
Tanah  merupakan  pondasi  penting dalam  pembangunan  konstruksi,  dan  ketika tegangan  diterapkan  pada  tanah,  tanah  akan
menekan dan berfungsi untuk mendistribusikan  beban  pada  infrastruktur. Berdasarkan  Balai  Pengkaji  Teknologi Pertanian  Kota  Jambi  (2018)  menyebutkan bahwa  provinsi  Jambi  memiliki  luas  tanah
gambut  terbesar  yaitu  716.836  hektar  dan merupakan penyebaran lahan gambut ketiga terluas  di  Pulau  Sumatera  setelah  Sumatera Selatan  dan  Riau  dengan  sebaran  lahan gambut  relatif  luas  di  empat  kabupaten: Tanjung Jabung Timur dengan luas 266.000 ha,  Batanghari  dengan  luas  258.000  ha, Tanjung Jabung Barat seluas 142.000 ha dan Sarolangun dengan luas 41.000 ha [1].
Material  yang  bisa  digunakan  untuk stabilisasi tanah salah satunya adalah limbah abu bakar kelapa sawit atau disebut dengan POFA  ( Palm  Oil  Fuel  Ash ) [2].  POFA merupakan  hasil  pembakaran  limbah  padat kelapa sawit pada suhu sekitar 800 - 1000 oC pada pembangkit listrik tenaga uap di pabrik kelapa sawit.
Peneliti terkhusus meneliti penggunaan POFA  dengan  ukuran  saringan  lolos saringan  No.  4,  peneliti  menggunakan bantuan alat shave shaker untuk membantu memisahkan butiran untuk bahan stabilisasi tanah.  Berdasarkan  pemaparan  diatas, peneliti  tertarik  untuk  melakukan  sebuah penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan  kondisi  tanah  yang  ditinjau peneliti dimana perlu dilakukannya penelitian  lebih  dalam  untuk  mendapatkan hasil yang maksimal.
Material  yang  dapat  dijadikan  bahan tambahan  alternatif  pada  POFA  sebagai bahan  stabilisasi  tanah  ialah  gypsum. Gypsum ialah bahan material dengan kadar kalsium  yang  tinggi,  sehingga  sering dimanfaatkan  untuk  menjadi  bahan  perekat dalam dunia teknik sipil. Material tambahan gypsum  ini  diharapkan  selain  dapat mempengaruhi nilai fisik dan mekanis tanah, juga  dapat  mempermudah  penerapannya  di lapangan pada proses pencampuran.

## Stabilitas Tanah
Stabilisasi  tanah  adalah  usaha  yang dilakukan  untuk  memperbaiki  sifat  –sifat teknis tanah dengan cara mencampur tanah dengan bahan tambah tertentu agar memenuhi  syarat  teknis  tertentu.  Dalam
pembangunan  jalan  raya,  stabilisasi  tanah didefinisikan  sebagai  perbaikan  material jalan lokal yang ada, dengan cara stabilisasi mekanis  atau  dengan  cara  menambahkan suatu  bahan  tambah  ( additive )  kedalam tanah  [3].  Tujuan  perbaikan  tanah  adalah untuk  mendapatkan tanah  dasar yang stabil pada semua kondisi musim dan selama umur rencana. Adapun metode-metode stabilisasi tanah  antara  lain  1)  Stabilisasi  secara mekanis; dan 2) Stabilisasi secara kimiawi.
Stabilisasi  mekanis  adalah  metode stabilisasi dengan maksud untuk menambah kekuatan  atau  daya  dukung  tanah  dengan mengatur  gradasi  tanah  tersebut.  Usaha  ini biasanya  menggunakan  sistem  pemadatan dengan  berbagai  jenis  peralatan  mekanis seperti mesin gilas ( roller), benda berat yang dijatuhkan,  ledakan,  tekanan  statis,  dan sebagainya [3].
Stabilisasi tanah secara kimiawi adalah metode  stabilisasi  dengan  menambahkan bahan campuran yang dapat mengubah sifat- sifat kurang menguntungkan dari tanah dan biasa  digunakan  untuk  menstabilisasi  tanah dengan butir halus. Bahan pencampur yang biasa digunakan yaitu Portland cemen (PC), abu sekam  padi  (HRA),  aspal  emulsi,  gula, kapur, sodium, tetes tebu, Abu pembakaran cangkang kelapa sawit (POFA) dan lain lain.

## Limbah Pembakaran Cangkang Sawit
Limbah  merupakan  buangan  yang dihasilkan  dari  suatu  proses  produksi  baik industri maupun domestik (rumah tangga)[4].  Limbah  pembakaran  kelapa sawit  yang  biasa  disebut  dengan  POFA ( Palm  Oil  Fuel  Ash ) . POFA  adalah  produk sampingan  pabrik  kelapa  sawit  yang dihasilkan dari pembakaran cangkang, serat dan tandan kosong, setelah ekstraksi minyak dari  sawit  segar,  sehingga  pembakaran cangkang  kelapa  sawit  menghasilkan  uap, dan pemasok energi listrik .
Tabel 1. Komposisi kimia POFA No Modulus Elastisitas (psi) POFA 1 Silika (SiO 2 ) 64,36 % 2 Alumina (Al 2 O 3 ) 4,36 % 3 Fero oksida (Fe 2 O 3 ) 3,41 % 4 Kalsium oksida (CaO) 2 7,92 % 5 Magnesim oksida (MgO) 2 4,58 % 6 Sulfur trioksida (SO 3 ) 0,04 % 7 Kalium oksida (K 2 O) 5,57 %

## Gypsum
Gypsum  merupakan  batuan  sedimen, yang  terbentuk  dari  proses  kimia  di  alam dengan  bantuan  kapur  dan  sulfat,  maka terjadi  senyawa  baru  yang  membentuk CaSO4.  Umumnya  bewarna  putih,  namun terdapat  warna  lain  tergantung  kepada mineral  pengontrolnya. Gypsum adalah mineral  yang  bahan  utamanya  terdiri  dari hydrated  calcium  sulfate .  Seperti  pada mineral dan batu, gipsum akan menjadi lebih kuat apabila mengalami penekanan (Gypsum  Association,  2007).  Berat  jenis gipsum antara 2,31 – 2,35, kelarutan dalam air  1,8  gr/liter  pada  0  °C  yang  meningkat menjadi  2,1  gr/liter  pada  40  °C,  tapi menurun  lagi  ketika  suhu  semakin  tinggi, adapun komposisi kimia pembentuk gypsum ialah Calcium (Ca) : 23,28 %, Hidrogen (H) : 2,34 %, Calcium Oksida (CaO) : 32,57 %, Air (H2O) : 20,93 %, Sulfur (S) : 18,62 %

## Pengujian Kadar Air
Menurut  SNI  1965-2008,  penentuan kadar air untuk tanah dan batuan dilakukan di  laboratorium  terhadap  contoh  tanah  atau batuan  yang  diambil  dari  lapangan.  Hasil dari  uji  kadar  air  ini  diterapkan  untuk menentukan  konsistensi  perilaku  material dan  sifatnya.  Perhitungan  kadar  air  pun menurut SNI 1965-2008 adalah [5]:
𝑤 = 𝑊1 − 𝑊2 𝑊2 − 𝑊3 𝑋 100%
dengan  W  =  kadar  air,  W1  =  berat cawan, dan tanah basah, W2 = berat cawan dan tanah kering, W3 =  berat  cawan,  (W1- W2)  =  berat  air,  (W2-W3)  =  berat  tanah
kering (partikel padat).

## Pengujian Berat Jenis (Specific Gravity)
Menurut  SNI  1964-2008,  berat  jenis adalah  angka  perbandingan  antara  berat  isi butir  tanah  dan  berat  isi  air  suling  pada temperatur dan volume yang sama. Persamaan  yang  dipakai  untuk  menghitung berat  jenis  pada  suatu  contoh  tanah  adalah [6]:

## 𝐺𝑆 = 𝑊𝑡 𝑊5 − 𝑊3
dengan  W2  =  berat  piknometer  +  contoh, W1 = berat piknometer, Wt = berat tanah (W2 – W1), W3 = berat piknometer + air + tanah pada temperature 20°C, W5 = Wt + W4

## Batas  Konsistensi  Tanah  (Batas-Batas Atterberg)
Pengukuran  batas  konsistensi  tanah  ini dilakukan secara rutin untuk sebagian besar penyelidikan  yang  meliputi  tanah  berbutir halus  [3].  Dua  angka  yang  paling  penting adalah  batas  cair  dan  batas  plastis  yang disebut batas-batas Atterberg [7–10]. Kegunaan hasil uji Batas cair ( Liquid Limit ) ini  dapat  diterapkan  untuk  menentukan konsistensi  perilaku  material  dan  sifatnya (SNI  1965-2008).  Nilai  batas  cair  bisa didapat dari grafik hubungan antara kadar air dan jumlah pukulan, atau bisa dengan rumus berikut [5]:
% 𝐾𝐴 = 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑥 100% Batas plastis ( Plastic
Limit ) didefinisikan  sebagai  kadar  air,  dinyatakan dalam  persen,  di  mana  tanah  apabila digulung  sampai  dengan  diameter  1/8  in (3,2mm)  menjadi  retak-retak.  Batas  platis merupakan  batas  terendah  dari  tingkat keplastisan suatu tanah [11].
Indeks  plastisitas  ( Plasticity  Index ) suatu  tanah  adalah  bilangan  dalam  persen yang  merupakan  selisih  antara  batas  cair dengan batas plastis suatu tanah. Pendekatan
untuk  menentukan  indeks  plastisitas  suatu tanah menggunakan rumus berikut:

## 𝑃𝐼 = 𝐿𝐿 − 𝑃𝐿
dengan  PI  =  indeks  plastisitas,  LL =  batas cair, PL = batas plastis.

## Analisis Saringan (Sieve Analyze)
Menurut  SNI  3423-2008,  Analisis saringan  adalah  penentuan  persentase  berat butiran  tanah  yang  lolos  dari  satu  set saringan. Analisis saringan bertujuan untuk menentukan persentase ukuran butiran tanah dan  susunan  butiran  tanah  (gradasi)  dari suatu  jenis  tanah  yang  tertahan  di  atas saringan  no.  200.  Cara  analisis  saringan dibedakan menjadi 2, yaitu [12]
Analisa  saringan  fraksi  yang  tertahan saringan No. 10 (2,00 mm) Sejumlah contoh tanah  500  g  yang  tertahan  saringan  No.10 (2,00  mm)  akan  ditentukan  jumlah  dan distribusi butirnya, dipisahkan dalam rangkaian  susunan  saringan  75,  50,  25,  9,5 dan 4,75 (3 in, 2 in, 1 in, 3/8 in dan No.4).
Analisis  Saringan  fraksi  yang  lolos saringan  No.  10  (2,00  mm)  Contoh  tanah yang lolos saringan 2,00 mm sebanyak 100- 50  g  dilakukan  analisa  hidrometer  terlebih dahulu.  Setelah  langkah  terakhir  pengujian hidrometer  selesai  maka  tanah  kering  yang tertahan  pada  saringan  No.200  (0,075  mm) tersebut  ditentukan  jumlah  dan  distribusi butirnya dengan menggunakan serial saringan No.40 (0,425 mm) sampai sa ringan No.200 (0,075 mm).

## Pengujian  Kadar  Abu  dan  Kadar Organik
Pengujian ini merupakan tahapan untuk mendapatkan  nilai  kadar  abu  tanah. Pengujian  kadar  abu  dan  kadar  organik bertujuan  untuk  mengklasifikasikan  jenis tanah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Pengujian  ini  menggunakan  acuan  SNI  13- 6793-2002. Adapun persamaan yang digunakan dalam menghitung kadar abu dan
kadar organik sebagai berikut [12]:
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐴𝑏𝑢 (%) = (C  × 100%)

## 𝐵
𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑘 (%) = 100% − 𝑘𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑏𝑢
Dengan C = berat abu, B = berat benda uji kering oven.

## Kepadatan Standar (Proctor)
Pengujian  pemadatan  di  labolatorium dilakukan dengan menggunakan uji proctor. Pada  uji  proctor,  tanah  dipadatkan  dalam sebuah  cetakan  silinder  bervolume  943,3 cm 3 dengan  ukuran  diameter  cetakan tersebut adalah 101,6 mm. selama percobaan di  labolatorium,  cetakan  itu  di  kelem  pada sebuah  pelat  dasar  dan  di  atasnya  diberi perpanjangan.  Tanah  dicampur  air  dengan kadar yang berbeda-beda kemudian dipadatkan dengan menggunakan penumbuk khusus.  suatu  jenis  tanah  yang  dipadatkan dengan daya pemadatan tertentu, kepadatan yang dicapai tergantung pada banyaknya air (kadar  air)  tanah  tersebut.  Besarnya kepadatan tanah, biasanya dinyatakan dalam nilai berat isi kering (γd) nya.
Gambar 1. Alat Pengujian Kepadatan Standar
Untuk  setiap  percobaan,  berat  volume basah  (γ)  dari  tanah  yang  dipadatkan tersebut  dapat  dihitung  dengan  rumus sebagai berikut:
γb = 𝑤 𝑉𝑚
dengan γb = berat  volume  basah, W = berat  tanah  yang  dipadatkan  di  dalam
cetakan, Vm = volume cetakan.
Pada  setiap  percobaan  besarnya  kadar air  dalam  tanah  yang  dipadatkan  tersebut dapat ditentukan di laboratorium. Bila kadar air  tersebut  diketahui,  berat  volume  kering (γd)  dari  tanah  tersebut  dapat  dihitung sebagai berikut:
𝑤 = 𝑚1 − 𝑚2
𝑚2 𝑥 100 %
dengan W = kadar air tanah, m1 = masa tanah basah, m2 = volume cetakan.
Hubungan  berat  volume  kering  (γd) dengan  berat  volume  basah  (γb)  dan  kadar air  (w)  dapat  dinyatakan  dalam  persamaan berikut:
γd = γ𝑏 1 + 𝑤
dengan γd = berat volume kering, γb = berat volume basah, W = kadar air.

## CBR (California Bearing Ratio)
CBR labolatorium adalah perbandingan antara beban penetrasi suatu bahan terhadap bahan  standar  dengan  kedalaman  dan kecepatan  penetrasi  yang  sama.  CBR laboratorium biasanya digunakan antara lain untuk perencanaan pembangunan jalan baru dan  lapangan  terbang  untuk  menentukan tebal  perkerasan  jalan.  Pengujian  CBR laboratorium  dilakukan  terhadap  beberapa benda uji, umumnya tergantung pada kadar air  pemadatan  dan  densitas  kering  yang ingin  dicapai. Pengujian  CBR  ( California Bearing
Ratio ) laboratorium yang dimaksudkan pada Standar Nasional
Indonesia  (SNI)  ini  untuk  mengevaluasi potensi kekuatan material lapis tanah dasar, pondasi  bawah  dan  pondasi  atas  (SNI  03- 1744-1989). Alat pengujian CBR laboratorium  ditunjukkan  pada  gambar dibawah ini [13]:
Gambar 2. Alat Pengujian CBR Laboratorium
Metode  uji  CBR  pada  SNI  1744:2012 menetapkan  dua  metode  yaitu  penentuan CBR  material  pada  kadar  air  optimum  dan pada rentang kadar  air sesuai  kadar air dan densitas kering yang ditentukan. Untuk CBR pada  kadar  air  optimum,  dipersiapkan  3 contoh  uji  yang  dipadatkan  dengan  jumlah tumbukan  perlapis  10  kali,  30  kali,  dan  65 kali, dan untuk CBR pada rentang kadar air tertentu dipersiapkan paling kurang 5 contoh uji  dipadatkan  dengan  jumlah  tumbukan perlapis  56  kali.  Perhitungan  nilai  CBR dapat  dicari  menggunakan  persamaan dibawah  yang  kemudian  dikorelasikan dengan grafik pemadatan [13].
Penelitian ini berlandaskan oleh pemamfaatan  limbah  kelapa  sawit  yang disebut dengan POFA (Palm Oil Fuel Ash) sebagai bahan material campuran pada tanah bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh penggunaan POFA dengan ukuran saringan lolos  saringan  No.4  yang  dihasilkan  dari pembakaran  limbah  padat  kelapa  sawit dalam meningkatkan stabilitas tanah gambut yang dilihat dari nilai CBR.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  merupakan metode  penelitian  ekperimen,  dimana metode  penelitian  eksperimen  merupakan suatu  penelitian  ilmiah  dimana  peneliti memanipulasi  dan  mengontrol  satu  atau variable  bebas  digunakan  untuk  mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadapat yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Pada
penelitian  ini  melakukan  eksperimen  untuk melihat  apakah  ada  pengaruh  dari  tanah gambut  apabila  di  stabilisasikan  dengan penambahan bahan campuran berupa POFA dengan  ukuran  butiran  lolos  saringan  No.4 terhadap CBR.
Penelitian  ini  meliputi  pengujian  sifat fisik  tanah  dan  sifat  mekanis  tanah. Pengujian  sifat  fisik  tanah  yaitu  pengujian kadar  air  diperlukan  4  sampel,  pengujian berat  jenis  diperlukan  2  sampel,  pengujian batas-batas  Atterberg  diperlukan  6  sampel, pengujian  Analisa  saringan  diperlukan  2 sampel.  Adapun  pengujian  sifat  mekanis tanah  yaitu,  pengujian  pemadatan  standar diperlukan  5  sampel  dan  pengujian  CBR diperlukan 3 sampel, sehingga total  sampel yang  diperlukan  sebanyak  22  buah. Kemudian  persentase  variasi  campuran POFA  40%,  45%,  55%  dan  60%  dan gypsum sebanyak 10% dari total berat tanah kering  untuk  mengetahui  pengaruh  persen penambahan  POFA  dan  gypsum  dan pengaruh  dari  perendaman  4  hari.  Sampel tanah  diambil  dari  Desa  Gambut  Jaya, Kabupaten Muaro Jambi dan sampel POFA diambil  di  PT.  Sumbertama  Nusapertiwi yang berlokasi  di  Kabupaten Muaro Jambi. Sampel  yang  diambil  dibawa  dan  diuji  di UPTD Balai Laboratorium Bahan Kontruksi Kota Jambi.
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini berupa  data  primer  yang  mana  diperoleh  dari hasil pengujian yang telah dilakukan dilaboratorium,  mulai  dari  persiapan  sampel hingga  sampel  yang  siap  diuji.  Metode pengumpulan  data  tentunya  dengan  melakukan eksperimen  dan  percobaan  pada  benda  uji. Pengujian  yang  dilakukan  antara  lain  1) Pengujian  Kadar  Air  ( Moisture  Content ),  SNI- 1965-2008;  2)  Pengujian  Berat  Jenis  ( Specific Gravity ),  SNI-1964-2008;  3)  Pengujian  batas plastis dan indeks plastisitas, SNI-1966-2008; 4) Pengujian analisa saringan ( Sieve Analyze ), SNI 3423-2008;  5)  Uji  Kepadatan  Ringan  untuk Tanah,  SNI  1743-2008;  dan  6)  Uji  CBR Laboratorium, SNI 1744-2012.
Pengujian  kadar  air  dilakukan  untuk
menentukan  kadar  air  tanah  berdasarkan beratnya dengan cara perbandingan antara berat air  tanah  dan  berat  partikel  tanah  yang dinyatakan  dalam  persen. Pengujian  berat  jenis bertujuan untuk menentukan hasil dari perbandingan  antara  berat  butir  tanah  dengan volume tanah padat  atau  berat  air  yang  dengan isi  sama  dengan  isi  tanah  padat  tersebut  pada suhu tertentu. Pengujian batas plastis dan indeks plastisitas digunakan menentukan nilai plastisitas  tanah  dan  batas  cair  tanah  dengan didapatkan  data  indeks  plastisitas.  Pengujian analisa  saringan  pada  tanah  gambut  yang dilakukan  untuk menentukan  distribusi  butiran. Tanah  gambut  disaring  dengan  menggunakan saringan  No.  200.  Pengujian  kepadatan  ringan dilakukan  untuk  menentukan  nilai  kepadatan tanah dan kadar air optimum tanah, guna untuk penambahan air pada pengujian CBR. Pengujian CBR laboratorium dilakukan untuk menentukan nilai daya dukung tanah yang telah diperlakukan di Laboratorium.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengujian Kadar Air Tanah
Pengujian menggunakan 4 buah sampel, setiap sampel diperoleh hasil yang berbeda- beda. maka diperoleh kadar air tanah gambut yang  dinyatakan  dalam  persen,  hasil  dari perhitungan bisa dilihat dari tabel berikut:
Tabel 2. Hasil Pengujian Kadar Air Tanah
Sampel Kadar air Kadar air rata-rata (w) Satuan 1 601,587 596.694 % 2 611,368 3 585,047 4 588,774
Setelah  didapatkan  nilai  kadar  air masing-  masing  sampel  lalu  didapat  Kadar air rata-rata tanah gambut asli didapat dari 4 sampel sebesar 596.694. Menurut [9], kadar air tanah gambut bisa mencapai 300-3000%, untuk  kadar  air  <100%  berdasarkan  berat umumnya  telah  mengalami  proses  kering tidak balik ( irreversible drying ).

## Berat Jenis Tanah
Nilai berat jenis diperoleh dari pengujian  terhadap  2  sampel.  maka diperoleh  berat  jenis  Tanah.  Hasil  dari perhitungan bisa dilihat dari tabel berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Berat Jenis
Keterangan Sampel 1 2 Berat jenis ( Gs ) 1,71 1,77 Berat Jenis Rata-rata (Gs) 1,74
Dari hasil pengujian 2 sampel diperoleh berat  jenis  rata-rata  sebesar  1,74.  menurut [14],  berat  jenis  dengan  nilai  <  2  dapat diklasifikasikan  sebagai  tanah  gambut. Semakin  kecil  berat  jenis  tanah  maka kerapatan tanahnya akan semakin kecil dan memiliki  angka  pori  yang  besar, maka  dari itu  tanah  gambut  memiliki  daya  dukung yang rendah .
Batas  Konsistensi  Tanah  (Batas-Batas Atterberg)
Pengujian  batas  konsistensi  tanah menggunakan  sampel  tanah  dengan  lolos saringan  No.  40  dan  dalam  keadaan  kering udara.  Hasil  masing-masing  pengujian  bisa dilihat sebagai berikut:

## Pengujian batas cair (LL)
Tabel 4. Hasil Pengujian Batas Cair
Sampel Kadar air Kadar air rata-rata (w) Satuan 1 141,78 148,700 % 2 145,92 3 150,76 4 155,41
Untuk  hasil  pengujian  batas  cair didapatkan dari penarikan garis pada grafik di  pukulan  25.  Grafik  pengujian  batas  cair ditunjukkan pada berikut.
Gambar 3. Grafik Batas Cair
Dapat  dilihat  pada  penarikan  garis dipukulan 25 diperoleh hasil batas cair (LL) sebesar  148,700%.  Berdasarkan  sistem klasifikasi tanah yaitu Unified soil ckassification system (USCS) [11],
menunjukkan bahwa tanah gambut umumnya mempunyai batas cair >50%.

## Pengujian batas plastis (PL)
Sampel  yang  diujikan  untuk  pengujian batas  plastis  sebanyak  2  sampel.  Hasil  dari pengujian bisa dilihat sebagai berikut:
Tabel 5. Hasil Pengujian Batas Plastis
Keterangan Sampel 1 2 Kadar Air (%) 79,75 74,42 Kadar Air  Rata-rata (Gs) 77,09
Berdasarkan  pengujian  batas  plastis, maka didapatkan rata-rata dari kedua sampel 77,09 %.

## Indeks plastisitas (PI)
Dari hasil pengujian batas cair (LL) dan batas  plastis  (PL),  maka  indeks  plastisitas tanah gambut yang didapat sebagai berikut :
PI = LL – PL = 148,700 % - 77,09% = 71,61% Menurut  [15]  tanah  tersebut  termasuk plastisitas  tinggi  dan  kohesif  tinggi,  karena indeks  plastisitasnya  >  30%,  untuk  tanah gambut memiliki indeks plastisitas 35 – 95. Semakin  besar  indeks  plastisitasnya  maka semakin besar pula kemampuan tanah untuk meregang  sebelum  terjadi  keruntuhan,
dikarenakan  kemampuan  menahan  beban besar sangat rendah.

## Analisa Saringan
Hasilnya didapat bahwa seluruh butiran tanah  gambut  lolos  pada  saringan  tersebut. Klasifikasi tanah berdasarkan system USCS ( Unified  Soil  Classification  System )  tanah yang  lolos  saringan  200>50%  termasuk kedalam  tanah  berbutir  halus  Tanah  yang digunakan adalah tanah kering oven dengan berat 500 gr.

## Kadar Abu dan Kadar Organik
Pada pengujian ini memerlukan sampel tanah  kering  oven  yang  telah  di  uji  kadar airnya,  sampel  tanah  tersebut  dioven kembali dengan suhu ≤ 400o selama ± 3 jam. Hasil  dari  pengujian  bisa  dilihat  sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Pengujian Kadar Abu dan Kadar Organik Pengujian kadar abu Nilai Satuan Kadar Air 9,09 % Kadar Abu 13,63 % Nilai kadar organik 86,37 %
Didapat  hasil  persentase  kadar  abu 13,63%  dan  diperoleh  kadar  organik  pada pengujian  ini  adalah  86,37%.  Menurut ASTM  D4427-92  (2002)  jika  kadar  abu
berkisar antara 5%-15% maka tanah tersebut termasuk  klasifikasi  tanah  gambut medium ash peat.

## Sifat Fisik POFA (Palm Oil Fuel Ash)
Pengujian  sifat  fisik  POFA  (Palm  Oil Fuel  Ash)  bertujuan  untuk  mengetahui kandungan kadar air, berat jenis dan gradasi butiran  dari  POFA  yang  akan  digunakan sebagai bahan campuran untuk mentabilisasikan tanah gambut. Berdasarkan hasil pengujian sifat fisik POFA yang telah dilakukan,  diperoleh  kadar  air  rata-ratanya sebesar 40,835 % hasil pengujian berat jenis dengan menggunakan POFA lolos saringan No.4  sebesar  2,279.  Hasil  dari  pengujian gradasi  butiran  (analisa  saringan)  diperoleh POFA  yang  tertahan  saringan  No.200 sebesar  51,264%  dan  POFA  yang  lolos saringan No.200 sebesar 48,736%.

## Pengujian  Pemadatan  Standar  Tanah Asli
Pengujian  pemadatan  standar  pada tanah gambut bertujuan untuk mendapatkan kadar air optimum yang  digunakan sebagai penambahan kadar air untuk pengujian CBR ( California  Bearing  Ratio ).  Nilai  kadar  air optimum  untuk  tanah  asli  bisa  dilihat sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil Pengujian Pemadatan Standar Tanah Asli
keterangan Sampel Penambahan air (cc) 300 330 360 390 420 Berat isi kering (gr/cm3) 0.415 0.453 0.486 0.446 0.395 Kadar air 104.30 108.74 114.59 120.19 123.93
Diperoleh  kadar  air  optimum  untuk tanah asli yaitu pada penambahan 360cc air sebesar  114,59%  dan  berat  isi  kering  tanah 0,486 (gr/cm3).
Gambar 4. Grafik Pemadatan Standar Tanah Asli

## Pemadatan Standar Tanah Campuran
Diperoleh hasil kadar  air optimum dan berat isi kering tanah campuran, bisa dilihat sebagai berikut:
Tabel 8. Hasil Pengujian Pemadatan Standar Tanah Campuran
No Variasi Berat isi kering (gr/cm 3 ) Kadar air optimum (%) 1 45 % POFA + 10% Gypsum + 45 % Tanah 0.753 60.03 2 50% POFA +  10% Gypsum + 40 % Tanah 0.778 56.77 3 55% POFA + 10% Gypsum + 35% Tanah 0.790 52.82 4 60 % POFA + 10% Gypsum + 30%Tanah 0.874 48.30
Kadar air yang telah diperoleh digunakan sebagai kadar air tambahan pada pengujian  CBR  dan  berdasarkan  variasinya masing-masing. Setiap penambahan air pada pengujian CBR tanah campuran sama seperti penambahan air pada pengujian CBR tanah.
Gambar 5. Grafik Pengujian Kadar Air Optimum Setiap Variasi

## CBR  (California  Bearing  Ratio)  Tanah Asli
Nilai CBR yang diambil dari pengujian yaitu  pada  penuranan  0,1inch  dan  0,2inch. Untuk  hasil  pengujian  CBR  tanah  asli
ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 9. Hasil Pengujian CBR Tanah Asli
Tumbukan Waktu Perendaman 4 Hari
3 x 10 pk 0.39 0,550 0,600 0,650 0,700 0,750 0,800 0,850 0,900 0,950 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 Berat Is i K er img Kadar Air (%) 60% POFA+10% Gypsum 45% POFA+10% Gypsum 50% POFA+10% Gypsum 55% POFA+10% Gypsum
3 x 30 pk 0.65 3 x 65 pk 1.08
Nilai  CBR  tanah  tertinggi  yaitu  1,08% pada 65 PK.
Gambar 6. Grafik Pengujian CBR Tanah Asli
Pengujian CBR (California Bearing Ratio) Tanah Campuran Dengan Perendaman 4 Hari
Sampel yang disiapkan untuk perendaman  4  hari  sebanyak  9  sampel dengan  pembagian  masing-masing  sampel yaitu  45%  POFA  +  10%  Gypsum  (3 sampel),  50%  POFA+10%  Gypsum  (3 sampel),  55%  POFA  +10%  Gypsum  (3 sampel),  60%  POFA  +  10%  Gypsum  (3 sampel). Untuk hasil pengujian ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 10. Hasil Pengujian CBR Campuran Perendaman 4 Hari Tumbukan 3 x 10 3 x 30 3x 65 Campuran Nilai CBR (%) 1,63 2,24 4,76 45% POFA + 10% Gypsum  + 45% Tanah 0,86 2,39 3,28 50% POFA +  10% Gypsum + 40 % Tanah 0,96 1,85 2,84 55% POFA + 10% Gypsum + 35% Tanah 0,62 1,71 2,04 60 % POFA + 10% Gypsum + 30%Tanah
Gambar 7. Grafik Pengujian CBR Campuran Pemeraman 0 hari

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengujian  terhadap tanah  asli  dan  tanah  campuran  dengan penambahan  POFA  dan  gypsum  maka disimpulkan bahwa penambahan POFA dan gypsum  pada  tanah  gambut  dengan  POFA lolos saringan No.4 bisa meningkatkan nilai CBR  tanah  gambut  yang  dilihat  dari  tanah asli  dimana  POFA  dan  gypsum  mengisi pori-pori  pada  tanah  gambut,  dengan  nilai
terbesar  pada  variasi  pertama  yakni penambahan  45%  POFA  +  10%  Gypsum Selain itu, Pengujian perendaman berpengaruh  di  nilai  CBR  tanah  gambut, dimana  CBR  pada  perlakuan  sampel perendaman  4 hari mendapatkan hasil CBR berturut-turut  sebesar  4,76%  pada  variasi penambahan  45%  POFA  +  10%  Gypsum  , 3,28% pada variasi penambahan 50% POFA +  10%  Gypsum,    2,84%  pada  variasi penambahan  55%  POFA  +  10%  Gypsum, dan  2,04%    pada  variasi  penambahan  60%
0 1 2 3 x 10 3 x 30 3 x 65 CB R ( % ) Jumlah Pukulan 4 Hari 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 3x10 3x30 3x65 CB R (%) Jumlah Tumbukan Tanah Gambut + 45% POFA + 10% Gypsum Tanah Gambut + 50% POFA + 10% Gypsum
Tanah Gambut + 55% POFA + 10% Gypsum
Tanah Gambut + 65% POFA + 10% Gypsum
POFA + 10% Gypsum dari tanah asli yakni sebesar 1,08%. Sehingga dapat disimpulkan penambahan POFA dan gypsum pada tanah gambut dikeadaan terburuk tanah masih bisa menaikan nilai CBR  tanah  gambut.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi, Revisi Rencana Strategis . 2017.
[2] C.  An,  F.  Fatnanta,  and  O.  Fuel,
“Stabilisasi Tanah Lempung
Menggunakan  Palm  Oil  Fuel  Ash  ( POFA ),” Jom FTEKNIK Vol. , vol. 2, no. 1, pp. 1–13.
[3] G.  Y.  AUVINET, Geotechnical Engineering  in  Spatially  Variable Soft Soils . 2019.
[4] E.  Novilyansa,  A.  Anwar,  and  M. Cambodia, “Analisis  Kebutuhan Instalasi  Pengolahan  Air  Limbah Domestik  (Ipald)  Dengan  Variasi
Jumlah  Sambungan  Rumah  (Sr),”
Tek. Sains  J. Ilmu Tek. , vol. 5, no. 1, pp. 27–34, 2020, doi: 10.24967/teksis.v5i1.706.
[5] S.  1965:2008  Standar,  “Cara  Uji Penentuan  Kadar  Air  Untuk  Tanah Dan Batuan Di Laboratorium,” 2008.
[6] S.  1964:2008,  “Cara  Uji  Berat  Jenis Tanah,” 2008.
[7] C. T. Rompas, A. E. Turangan, and H. Riogilang,  “Pengaruh  Pencampuran Belerang  Terhadap  Kuat  Geser Tanah,” J. Sipil Statik , vol. 6, no. 10,
2018.
[8] I.  Hidayat  and  D.  Yustra,  “Analisis Lapis  Tanah  Dasar  Jalan  Baru Menggunakan  Atterberg  Limit  Dan Batas Susut,” J. Online Sekol. Tinggi Teknol.  Mandala ,  vol.  17,  no.  1,  pp. 85–93, 2022.
[9] W. Fathonah, R. I. Kusuma, E. Mina, and A. T. Ningsih, “Penggunaan Pasir Pantai  Sebagai  Bahan  Stabilisasi Tanah  Dasar  Dan  Pengaruhnya
Terhadap  Nilai  Kuat  Tekan  Bebas,” Fondasi  J.  Tek.  Sipil ,  vol.  11,  no.  2, pp. 140–150, 2022.
[10]  Y.  F.  Onggara,  D.  Tjandra,  and  J.  I. Suwono,  “Analisa  Stabilisasi  Tanah Lunak  Dengan  Campuran  Portland Cement Dan Fly Ash Untuk Diaplikasikan Pada Bangunan Rumah Tinggal  2  Lantai,” J.  Dimens. Pratama Tek. Sipil , vol. 11, no. 2, pp. 230–237, 2022.
[11]  SNI  3423:2008  Standar,  “Cara  Uji Analisis Ukuran Butir Tanah,” 2008.
[12]  SNI 13-6793-2002, “Metode Pengujian Kadar Air, Kadar Abu Dan Bahan  Organik  Dari  Tanah  Gambut Dan  Tanah  Organik  Lainnya,”  p.  1,
2005.
[13]  S.  1744:2012,  “Metode  Uji  CBR Laboratorium,” 2012.
[14]  D. Cakrawisnu, D. O. Dwina, and A. Nurdin,  “Pengaruh  Campuran  Palm Oil  Fuel  Ash  (  POFA  )  terhadap
Stabilisasi  Tanah  Gambut  Ditinjau dari Nilai CBR Tanah,” vol. 9, no. 1, pp. 1–7, 2022, doi:
10.21063/JTS.2022.V901.01.
[15]  D. Z. Ikhlas, D. O. Dwina, A. Nurdin, and O. Alfernando, “Stabilisasi Tanah Gambut  Menggunakan  Pofa  Sisa Pembakaran Cangkang
Sawit Ditinjau  dari  Nilai  CBR,” Portal  J.
Tek.  Sipil ,  vol.  14,  no.  1,  pp.  61–68, 2022.